508 



P ARROT. 



mentées par ce passage subit de l'état liquide à l'état concret^ fissures et 

 lamelles qui se forment nécessairement par la différente dilatabilité du fer 

 et de l'étain. Les faits suivans que nous devons principalement à M. le 

 Professeur Altmûller de Vienne, paraissent confirmer cette opinion : 



1) Le fer-blanc, tel qu'il sort de la fabrique, avant de passer au la- 

 minoir, offre quelques figures après avoir été traité par l'acide. Mais lors- 

 qu'on le fait passer au laminoir ou sous le marteau pour le polir, les figures 

 disparaissent et toute la surface se trouve être d'un grain fin et égal après 

 l'action de l'acide. On produit à dessein des taches de ce genre dans le 

 moiré au moyen de coups de marteau qu'on applique avant l'acide. 



2) Lorsqu'on chauffe une feuille de fer-blanc en entier et également 

 jusqu'à la fusion de l'étain sur des charbons ardents et qu'on la soumet à 

 l'action de l'acide sans autre préparation, on n'obtient que de longs traits 

 vagues, sans figure décidée. Pour obtenir des figures nettes, il faut, après 

 avoir chauffé la plaque comme il vient d'être dit, l'asperger d'eau froide, 

 dont chaque goutte ou petit amas produit une figure, dont les passages et 

 les interruptions forment cette surprenante variété de figures. On obtient 

 des résultats à peu-près semblables, mais avec plus de choix, lorsqu'on chauffe 

 la plaque à des points désignés soit par la flamme d'une lampe à esprit de 

 vin, soit par le fer rouge. 



3) Lorsque, au lieu de fer blanc, l'on prend du cuivre étamé , on 

 n'obtient jamais des figures si prononcées. Ce qui nous paraît provenir 

 de ce que la différence de dilatabilité entre le fer et l'étain est environ 

 double de celle qui existe entre le cuivre et l'étain ; ce qui doit produire 

 ou moins de fissures ou des fissures plus étroites dans l'enduit d'élain sur 

 cuivre et par conséquent des figures moins marquées.*) 



*) Il serait intéressant de faire des essais avec du platine au lieu de fer, le platine étant 

 It moins dilatable des métaux. Le plomb, comme plus dilatable que l'étain, serait préférable'i 

 ce dernier métal, s'il «e s'oxidait pas si promptement à l'air. zink et le platine livreraient 

 les figures les plus foitement prononcées. 



